## PENGARUH PERBEDAAN JENIS ELEKTROLIT DAN KONSENTRASI TERHADAP SINTESIS GRAPHENE SECARA ELEKTROKIMIA MENGGUNAKAN REAKTOR SOLENOIDA

## THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF ELECTROLYTES AND CONCENTRATION ON ELECTROCHEMICAL GRAPHENE SYNTHESIS USING SOLENOID REACTOR
Isnanda Nuriskasari 1) *, Devi Handaya 1) , Adila Syifa Prayogi 1) , In In Mustopa 1) , Tania Sonya Sihombing 1) , Mochammad Tendi Noer Ramadhan 1)
1) Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia *email corresponding: isnanda.nuriskasari@mesin.pnj.ac.id
INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Diperbaiki: Revised 15/03/2023 Diterima: Accepted 22/05/2023 Publikasi Online: Online-Published 25/05/2023 Graphene berperan sebagai bahan baku utama pembuatan superkapasitor yang sangat  dibutuhkan  ketersediannya  saat  ini  karena sifat  konduktivitas  listriknya sangat tinggi untuk perkembangan teknologi. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk  mempercepat  proses  produksi  graphene dalam metode  elektrokimia. Dalam  prosesnya,  metode  ini  membutuhkan  beberapa  komponen  utama  yaitu larutan elektrolit,  elektroda,  dan  suplai listrik. Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis larutan elektrolit yang  terdiri  atas  asam  kuat  yaitu Asam  Sulfat  (H 2 SO 4 ), dan Asam  Klorida  (HCl), serta  asam  lemah  yaitu Asam Asetat (CH 3 COOH) pada  sintesis  graphene  dengan  metode elektrokimia  serta pengaruh konsentrasi larutan elektrolit (0,5M; 1M; dan 1,5M). Variabel tetap yang digunakan  berupa elektroda grafit  komersial  dengan  reaktor  yang  digunakan merupakan reaktor yang termodifikasi solenoida dengan waktu reaksi selama 1 jam. Hasil penelitian ini adalah larutan elektrolit H 2 SO 4 (asam kuat) merupakan jenis larutan elektrolit yang sangat baik dalam proses sintesis graphene dengan metode elektrokimia dibandingkan dengan larutan HCl (asam kuat) dan larutan CH 3 COOH (asam  lemah),  hal  tersebut berdasarkan berat  graphene  yang diperoleh dari hasil sintesis dengan  metode elektrokimia menggunakan larutan elektrolit  H 2 SO 4 1M diperoleh graphene  sebesar 0,53g,  sedangkan dengan larutan HCl 1M diperoleh  graphene  sebesar  0,43g dan dengan  larutan CH 3 COOH 1M diperoleh  graphene sebesar 0,01g. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa kekuatan  asam  suatu  larutan  elektrolit  berpengaruh  pada produksi  graphene  dengan  metode  elektrokimia,  terkait  dengan  konsentrasi larutan  elektrolit  terbukti  bahwa  peningkatan  konsentrasi  larutan  elektrolit  akan meningkatkan  produksi  graphene  dengan  metode elektrokimia.  Semakin  tinggi kekuatan asam dan konsentrasi suatu larutan elektrolit maka daya hantar listrik larutan tersebut juga meningkat.
Kata Kunci : Graphene, Elektrolit, Elektrokimia, Konsentrasi, Asam

## ABSTRACT
Graphene  plays  a  significant  role  as  the  main  raw  material  for  supercapacitor production, which is highly demanded due to its high electrical conductivity for technological  development.  Therefore,  research  has  been  conducted  to accelerate the production process of graphene in the electrochemical method. This  method  requires  several  main  components,  namely  electrolyte  solution, electrode, and power suplai. This study aims to determine the effect of the type of electrolyte solution, consisting of strong acids namely Sulfuric Acid (H 2 SO 4 ) and Hydrochloric Acid (HCl), and weak acid namely Acetic Acid (CH 3 COOH) in graphene  synthesis  by  electrochemical  method,  as  well  as  the  effect  of electrolyte  solution  concentration  (0.5M;  1M;  and  1.5M).  The  fixed  variables used are commercial graphite electrodes with a modified solenoid reactor used for a reaction time of 1 hour. The results showed that H 2 SO 4 electrolyte solution (strong acid) is an excellent type of electrolyte solution in the graphene synthesis process  by  electrochemical  method  compared  to  HCl  (strong  acid)  and CH 3 COOH  (weak  acid)  solutions,  based  on  the  weight  of  graphene  obtained
©2023 The Authors.  Published by AUSTENIT (Indexed in SINTA) from the synthesis result using 1M H
2 SO 4 electrolyte solution, 0.53g of graphene was  obtained,  while  using  1  M  HCl  solution,  0.43g of  graphene  was  obtained and  using  1M  CH 3 COOH solution,  only  0.01g  of  graphene  was  obtained.  The results of this study indicate that the strength of the acid in an electrolyte solution affects  the  production  of  graphene  by  electrochemical  method.  Regarding  the concentration  of  electrolyte  solution,  it  has  been  proven  that  an  increase  in electrolyte  solution  concentration  will  increase  graphene  production  by electrochemical method. The higher the strength of acid and concentration of an electrolyte solution, the higher the electrical conductivity of the solution.
Keywords : Graphene, Electrolyte, Electrochemistry, Concentration, Acid

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi kian  meningkat, kebutuhan  akan  bahan  dasar  teknologi  turut dibutuhkan,  salah  satunya  graphene. Graphene adalah  alotrop  karbon  yang  berbentuk  lembaran tipis  yang  tersusun  dalam  kisi  heksagonal  dari sebuah atom berikatan sp 2 (Hashimoto et al., 2019). Graphene dapat menjadi bahan baku utama dalam pembuatan superkapasitor karena berbentuk lembaran  tipis  berskala  partikel  yang  sangat  kecil (nano) dengan sifat  konduktivitas  listriknya  sangat tinggi. Konduktivitas listrik pada graphene lima kali lebih besar daripada tembaga yang saat ini banyak digunakan, sedangkan berat materialnya empat kali lebih ringan dari pada berat material tembaga (Ren et al., 2020). Superkapasitor merupakan komponen penyimpan  energi  yang  sangat  baik  yang  sangat dibutuhkan  dalam  kemajuan  zaman  ini,  sehingga zat penyusun superkapasitor yaitu graphene sangat cocok  sebagai  bahan  utama  yang  sangat  perlu dikembangkan guna meningkatkan produksi superkapasitor. Graphene  dipilih  sebagai  bahan utama superkapasitor dikarenakan graphene memiliki potensi sebagai elektroda pada superkapasitor  yang  memerlukan  konduktivitas listrik yang baik (Wang et al., 2017). Oleh karena itu, berbagai  penelitian dilakukan  untuk  menghasilkan graphene  agar  dapat  diaplikasikan  dalam  bidang energi, seperti baterai atau superkapasitor (Singh & Charu Tripathi, 2018).
Pada  penelitian  ini  menerapkan  metode sintesis graphene secara elektrokimia karena dinilai metodenya yang lebih ramah lingkungan. Kelebihan dari  metode  ini  yaitu  proses pembuatannya  yang cepat,  ramah lingkungan,  dan  minim  biaya (Ramadhan  et  al., 2019).  Terdapat  3  komponen utama yaitu larutan elektrolit, elektroda, dan suplai listrik. Larutan elektrolit  yang digunakan umumnya larutan asam dan larutan garam, namun belum ada penelitian  yang  mengkaji  tentang  pengaruh  jenis larutan  elektrolit  asam  dan  konsentrasi  larutan elektrolit, dalam hal ini asam kuat dan asam lemah terhadap produksi  sintesis  graphene dengan metode elektrokimia .
Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui pengaruh jenis larutan elektrolit untuk  sintesis graphene dengan metode elektrokimia  yang terdiri atas  asam  kuat  yaitu Asam  Sulfat  (H 2 SO 4 ), dan Asam Klorida (HCl), serta asam lemah yaitu Asam
Asetat (CH 3 COOH) untuk memperoleh  graphene secara  elektrokimia  serta  pengaruh  konsentrasi larutan elektrolit (0,5M; 1M; dan 1,5M). Konsentrasi adalah  simbol  kuantitatif  dari  komposisi  larutan. Konsentrasi  mendefinisikan  jumlah  zat  terlarut dalam  larutan  dalam  satuan  volume  zat  terlarut. Satuan konsentrasi menggunakan satuan molaritas, dimana molaritas merupakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutan) dengan simbol (M) (Zidni, 2016).  Sehingga  perbedaan  konsentrasi akan  mempengaruhi  reaksi  dan keluaran yang dihasilkan.
Variabel  tetap  dalam  penelitian  ini  adalah penggunaan elektroda grafit  yang  tersedia  secara komersial, waktu reaksi 1 jam, dan reaktor dengan modifikasi  solenoida,  dimana  pada  penelitian sebelumnya (Nuriskasari et al., 2022) menunjukkan bahwa  penggunaan  reaktor  yang  termodifikasi solenoida dapat meningkatkan percepatan terbentuknya graphene. Sehingga, pengujian pada penelitian  ini  menggunakan  reaktor  termodifikasi solenoida.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan metode elektrokima dalam proses sintesis graphene  dengan  fokus  pengujiannya  yaitu membandingkan kinerja jenis-jenis larutan elektrolit serta konsentrasi larutan elektrolit.
Peralatan  dan  bahan  yang  dibutuhkan  yaitu reaktor  kaca  berdimensi  10cm  x  10cm  x  20cm, solenoida  berbahan  nikel, power suplai dengan kapasitas  30V  5A,  Baterai/Aki  12V  3,5AH, styrofoam,  elektroda  grafit  komersial, larutan elektrolit (H 2 SO 4 , HCl, CH 3 COOH), aquades, gelas ukur, dan timbangan analitik.
Variabel bebas  ialah  jenis-jenis larutan elektrolit  diantaranya larutan H 2 SO 4 , larutan HCl, dan  larutan CH 3 COOH.  serta  besar  konsentrasi dalam  satuan  molaritas  diantaranya  yaitu  sebesar 0,5M;  1M;  dan  1,5M.  Variabel  tetapnya,  yaitu elektroda  (anoda  dan katoda)  yang  digunakan berupa grafit komersial dan waktu reaksi selama 1 jam.
Output pengukuran  pada  pengujian  ini berupa  berat graphene (g). Output ini  digunakan untuk  menunjukkan  kinerja  jenis larutan elektrolit serta  konsentrasi larutan elektrolit  mana yang
doi:
10.53893/austen it.v15i1.6270
paling  baik  dan  optimal  dalam  proses  sintesis graphene  menggunakan  metode  elektrokimia. Diagram alir penelitian tersaji pada pada Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Prosedur  pertama  yaitu  melakukan  studi literatur  terkait  pengembangan  sintesis  graphene, lalu menyiapkan alat dan bahan, diantaranya yaitu reaktor kaca berdimensi 10cm x 10cm x 20cm yang dilengkapi dengan lilitan  kawat  nikel  sebagai solenoidanya yang terhubung dengan aki. Reaktor terhubung  dengan power suplai yang  mengalirkan arus listrik pada elektroda. Pada elektrolit dipasang elektroda,  yang  terdiri  dari katoda  dan anoda. Elektroda  pada  penelitian  ini  menggunakan elektroda  grafit  komersial.  Elektroda  terdiri  dari anoda  dan  katoda (Arnoldi,  2012),  elektroda dimasukkan ke dalam  reaktor  dengan  disangga oleh styrofoam. Dua buah styrofoam berukuran 3cm x 10cm x 2cm.
Larutan elektrolit yang  dibandingkan  di penelitian  ini  yaitu H 2 SO 4 ,  HCl,  dan CH 3 COOH, elektrolit ini akan dibandingkan kinerjanya sehingga percobaan  antara  ketiganya  dilakukan  secara bergantian. Setiap  elektrolit  juga  dicari  pengaruh dari  perbedaan  konsentrasinya,  adapun  variasi konsentrasinya yaitu 0,5M; 1M; dan 1,5M.
Gambar 2. Desain Reaktor Termodifikasi Solenoida
Selanjutnya  dilakukan  percobaan  untuk mengetahui  pengaruh  perbedaan  jenis  elektrolit serta  konsentrasi  elektrolit  dengan  waktu  reaksi setiap  variasi  selama  1  jam,  graphene  yang dihasilkan setelah reaksi disaring, dikeringkan, dan ditimbang. Gambar  2  menunjukkan  desain  reactor yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaruh  Jenis-Jenis Larutan Elektrolit
Terhadap Proses Sintesis Graphene
Terdapat tiga  variasi larutan elektrolit dalam percobaan ini, yaitu larutan H 2 SO 4 , larutan HCl, dan larutan CH 3 COOH. Uji coba pengaruh jenis larutan elektrolit  terhadap  sintesis  graphene  dilakukan selama 1 jam setiap jenisnya. Adapun konsentrasi setiap  jenis  larutan  elektrolit  tersebut  adalah variable tetap yaitu 1M.
Percobaan pertama  pada  sintesis  graphene menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 1M, adapun proses  selama  sintesis  graphene  menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 1M ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Sintesis Graphene menggunakan Larutan Elektrolit H 2 SO 4 1M
Percobaan kedua  pada  sintesis  graphene menggunakan larutan elektrolit  HCl 1M,  adapun proses  selama  sintesis  graphene  menggunakan elektrolit HCl 1M ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Sintesis Graphene menggunakan Larutan Elektrolit HCl 1M
Percobaan  ketiga  pada  sintesis  graphene menggunakan larutan elektrolit CH 3 COOH 1M,
adapun proses selama sintesis graphene menggunakan larutan elektrolit CH 3 COOH 1M ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Sintesis Graphene menggunakan Larutan Elektrolit CH 3 COOH 1M
Gambar  3, 4,  dan  5 menunjukkan  sintesis graphene  secara  berurutan  menggunakan larutan H 2 SO 4 , HCl, dan CH 3 COOH. Pengambilan gambar percobaan  dilakukan  secara  berurutan  setiap  10 menit  sekali  selama  1  jam  dengan  interval  waktu pengambilan yakni 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit dan 60 menit.
Berdasarkan  hasil  pengamatan secara kualitatif,  sintesis  graphene  yang  menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 lebih banyak menghasilkan graphene,  berdasarkan  warna  elektrolit  pada reaktor yang lebih gelap daripada yang menggunakan larutan elektrolit HCl dan CH 3 COOH. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  larutan elektrolit H 2 SO 4 sangat  baik  dalam  proses pengelupasan lapisan elektroda grafit menggunakan metode elektrokimia. Pada proses sintesis
graphene menggunakan elektrolit menghasilkan aroma  yang khas  dari  setiap  jenis  elektrolitnya,  adapun  pada H 2 SO 4 bau nya tidak begitu menyengat, pada HCl menghasilkan bau  yang sangat menyengat sesuai dengan  sifat  fisika  dan  kimia  HCl, yaitu  tidak berwarna,  cairan  berasap,  bau  tajam  dan  tidak sedap, sedangkan CH 3 COOH menghasilkan bau yang  tidak  terlalu  menyengat  namun sangat  khas dengan bau cuka nya.
Pengamatan pada komponen elektrikal yang ada  pada  lingkungan  sintesis  menunjukkan  tidak ada reaksi signifikan pada saat sintesis menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 dan CH 3 COOH.  Namun  pada  saat  menggunakan elektrolit  HCl,  muncul  dengan  cepat  karat  pada komponen  penjepit  yang  dapat  menghambat  arus dari power suplai . Korosi pada reaksi menggunakan HCl  biasanya  disebabkan  karena  adalah  adanya reaksi  asam  sulfat  dari  gas  hidrogen klorida  (HCl) yang menjadi komponen utama penyebab terjadinya korosi (Sabyantoro et al., 2019).
Data  kuantitatif  berupa  berat  graphene sesudah proses sintesis graphene untuk mengetahui pengaruh perbedaan elektrolit terhadap Output sintesis graphene yang dihasilkan dari  setiap larutan elektrolit  selama  1  jam  tersaji pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengaruh Perbedaan Jenis Larutan Elektrolit Terhadap Berat Graphene
Gambar 6 menunjukkan terdapat 3 percobaan  sintesis  graphene  dengan larutan elektrolit  yang  berbeda  yaitu H 2 SO 4 ,  HCl,  dan CH 3 COOH dengan konsentrasi  yang sama  yaitu 1 M dengan waktu reaksi selama 1 jam. Berdasarkan data  yang  tersaji  pada  Gambar 6,  terlihat  bahwa penggunaan larutan elektrolit H 2 SO 4 lebih  baik daripada penggunaan elektrolit HCl dan CH 3 COOH, dimana  terlihat  dari  data berat  graphene.  0,53  g graphene dihasilkan dengan menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 , sedangkan dengan menggunakan larutan  elektrolit  HCl  hanya  menghasilkan  0,43  g graphene,  dan  menggunakan  larutan  elektrolit CH 3 COOH  hanya  menghasilkan  0,01  g  graphene. Berdasarkan  data  ini,  maka  larutan  asam  lemah seperti CH 3 COOH yang digunakan pada penelitian ini  kurang  tepat  jika  digunakan  sebagai  larutan elektrolit untuk produksi graphene dengan  metode elektrokimia. CH 3 COOH  adalah  jenis  asam  lemah yang sulit mengalami ionisasi sehingga daya hantar listriknya  lemah  sekali. Adapun  larutan  asam  kuat yang lebih tepat digunakan sebagai larutan elektrolit dalam produksi graphene dengan metode elektrokimia adalah larutan H 2 SO4.
Hasil tersebut dikarenakan daya hantar listrik suatu larutan elektrolit bergantung pada kemampuan  ionisasi  larutan  elektrolit  yang  juga bergantung  pada  kekuatan  asam  larutan  tersebut, Semakin  tinggi  kemampuan  ionisasi  larutan elektrolit,  maka  daya  hantar  listrik  larutan  tersebut juga akan meningkat, sehingga produksi graphene dengan  metode  elektrokimia  juga  meningkat. Kemampuan  ionisasi  H 2 SO 4 lebih  baik dari  HCl maupun CH 3 COOH. Ketika  terjadinya ionisasi H 2 SO 4 bereaksi  menjadi H 2 SO 4 →  2H + +  SO 4 2- , sehingga  daya  hantar  listrik  larutannya  juga lebih baik dibandingkan 2 jenis larutan elektrolit lain yang digunakan dalam penelitian ini.
Kinerja elektrokimia bahan elektroda dievaluasi dengan metode voltametri siklik menggunakan dua elektroda serta larutan elektrolit 1 M H 2 SO 4 .  Elektrolisis  larutan H 2 SO 4 1 M menunjukkan  kinerja  elektrokimia  yang  lebih  baik dan  optimal  daripada  elektrolit  jenis  lain  dengan kapasitas spesifik 152 F/g (Awitdrus et al., 2022).
3.2. Pengaruh Konsentrasi (Molaritas) Elektrolit Terhadap Proses Sintesis Graphene
Gambar 7. Pengaruh konsentrasi Larutan H 2 SO 4 Terhadap Berat Graphene
Gambar 7 menunjukkan grafit yang tergerus secara  berurutan  dari  proses  sintesis  graphene menggunakan larutan  elektrolit H 2 SO 4 dengan perbedaan konsentrasi diantaranya 0,5M, 1M, dan 1,5M. Dari data grafik menunjukkan bahwa semakin besar  konsentrasi larutan elektrolit H 2 SO 4 maka akan meningkatkan daya hantar listrik larutan pada proses sintesis graphene dengan metode elektrokimia sehingga  graphene  yang  dihasilkan lebih banyak dan grafit semakin mudah tergerus.
Hasil ini sejalan (Awitdrus et al., 2022), yang menyatakan  dari  penelitiannya,  bahwa  perubahan konsentrasi larutan H 2 SO 4 mempengaruhi  sifat kelistrikan  sampel. H 2 SO 4 1,5M sebesar  1,84x10 -4 S/m  mempunyai  konduktivitas  paling  tinggi  pada eksfoliasi  sampel  karbon.  Permitivitas  nyata  dan imajiner menunjukkan bahwa sampel menunjukkan beberapa bentuk muatan ruang/polarisasi antarmuka. Polarisasi tertinggi terjadi pada sampel yang  dieksfoliasi  dengan  larutan H 2 SO 4 1,5M.  Hal ini  juga  karena  semakin  banyak  zat  terlarut  yang tercampur,  semakin  tinggi  titik didih  larutan.  Oleh karena itu, semakin pekat larutan, semakin banyak energi  yang  digunakan  dan  semakin  sedikit  waktu yang dibutuhkan (Putri et al., 2017).
Gambar 8. Pengaruh Konsentrasi Larutan HCl Terhadap Berat Graphene
Gambar 8 menunjukkan berat graphene yang dihasilkan menggunakan larutan elektrolit  HCl dengan konsentrasi  yang berbeda yaitu 0,5M, 1M, dan  1,5M.  Dari  data  grafik  menunjukkan  bahwa semakin  besar  konsentrasi larutan elektrolit  HCl maka  berat  graphene  yang  dihasilkan  meningkat, hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar konsentrasi larutan elektrolit HCl akan meningkatkan  reaksi  sintesis  graphene karena daya  hantar  listrik  larutannya  meningkat sehingga semakin banyak graphene yang terbentuk dan grafit semakin  mudah  tergerus.  Hal  ini sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  dimana  HCl  pada sampel yang dieksfoliasi listrik yang dihasilkan lebih rendah daripada aquades (Hastuti et al., 2022).
Gambar 9. Pengaruh Konsentrasi Larutan CH 3 COOH Terhadap Berat Graphene
Gambar 9 menunjukkan berat graphene yang dihasilkan dari proses sintesis graphene menggunakan larutan elektrolit CH 3 COOH dengan konsentrasi  yang  berbeda  yaitu  0,5 M,  1 M,  dan 1,5M. Dari data grafik menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi elektrolit larutan CH 3 COOH tidak mempengaruhi reaksi pada sintesis graphene. Hal ini  disebabkan larutan CH 3 COOH  termasuk  dalam golongan  asam  lemah  dan  termasuk  juga  dalam elektrolit  lemah  sehingga  proses  reaksi  sintesis graphene
dengan
metode elektrokimia menggunakan CH 3 COOH kurang cocok. Hal  ini  dikarenakan  CH 3 COOH hanya terionisasi  sebagian sehingga  termasuk  ke dalam elektrolit  lemah,  dimana  elektrolit  lemah  dalam elektrokimia  kurang  mampu  bereaksi  secara sempurna. Beberapa bukti seperti pada percobaan uji  elektrolit  larutan asam  cuka  menyalakan  lampu dengan  redup  dan  terdapat  sedikit  gelembung (Wilandari et al., 2018).

## 4. KESIMPULAN
Larutan elektrolit H 2 SO 4 (asam kuat) merupakan jenis larutan elektrolit yang sangat baik dalam  proses  sintesis  graphene dengan  metode elektrokimia dibandingkan  dengan larutan HCl (asam kuat) dan larutan CH 3 COOH (asam lemah), hal  tersebut berdasarkan berat  graphene  yang diperoleh  dari  hasil  sintesis  dengan  metode elektrokimia menggunakan larutan elektrolit H 2 SO 4 1 M diperoleh graphene sebesar 0,53g, sedangkan dengan larutan HCl 1M diperoleh graphene sebesar 0,43g dan dengan larutan CH 3 COOH 1M diperoleh graphene sebesar 0,01g. Semakin tinggi kekuatan asam dan konsentrasi suatu larutan elektrolit maka daya hantar listrik larutan tersebut juga meningkat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih kepada Pusat
Penelitian  dan Pengabdian kepada  Masyarakat Politeknik  Negeri  Jakarta  yang  telah  membiayai seluruh proses pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hashimoto, H., Muramatsu, Y., Nishina, Y., & Asoh,
H.  (2019).  Bipolar  anodic  electrochemical exfoliation of graphite powders. Electrochemistry Communications, 104, 106475. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2019.06.001
Ren, Z., Luo, H., Mao, H., Li, A., Dong, R., Liu, S., &
Liu,  Y.  (2020).  Hybrid  supercapacitor  based  on graphene and Ni/Ni (OH) 2 nanoparticles formed by  a  modified  electrochemical  exfoliation method. Chemical Physics Letters, 760, 138019. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2020.138019
Singh, R., & Tripathi, C. C. (2018). Electrochemical exfoliation  of  graphite  into  graphene  for  flexible supercapacitor  application.  Materials  Today: Proceedings, 5(1),
1125-1130. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.192
Wang,  H.,  Wei,  C.,  Zhu,  K.,  Zhang,  Y.,  Gong,  C.,
Guo,  J., &  Zhang,  J.  (2017).  Preparation  of graphene  sheets  by  electrochemical  exfoliation of  graphite  in  confined  space  and  their application in transparent conductive films. ACS applied  materials  &  interfaces,  9(39),  34456- 34466.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b 09891
Ramadhan, D. A., Kurniawan, C., & Mahatmanti, F.
W. (2019). Pengelupasan Lapisan Grafit secara Elektrokimia  dalam  Suasana  Asam. Indonesian Journal  of  Chemical  Science, 8(2),  119-125. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcs/arti cle/view/28452
Zidni,  N.  (2016). Optimalisasi  Penggunaan  HCl
Dalam Pengolahan Air Limbah Pada Penambangan Emas Di Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumberdaya, Kecamatan Cimanggu,  Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi Banten.
http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/ 12473
I.  Nuriskasari,  D.  Handaya,  and  A.  E.  Pramono.
(2022).  Pengaruh  Perbedaan  Anoda  pada
Sintesis Graphene Menggunakan Reaktor Elektrokimia  Termodifikasi  Solenoida. JTERA (Jurnal  Teknol.  Rekayasa) ,  vol.  7, no.  1,  p.  11, 2022
http://dx.doi.org/10.31544/jtera.v7.i1.2022.11-16
Arnoldi, D., Putri, F., & Sailon, S. (2012). Penerapan Teknologi  Elektrolisa  Larutan  Air-Koh  Untuk
Meningkatkan  Efektivitas  Penggunaan  Kompor Gas LPG. AUSTENIT , 4 (02). https://doi.org/10.5281/zenodo.4544366
Sabyantoro,  W.  K.,  Purwanto,  H.,  &  Dzulfikar,  M. (2019). Analisis laju korosi dengan aliran media korosi HCL  10% pada material baja  ASTM  A36 dengan sudut bending.
Majalah Ilmiah MOMENTUM , 15 (1). http://dx.doi.org/10.36499/jim.v15i1.2661
Awitdrus,  A.,  Hanifa,  Z.,  Agustino,  A.,  Taer,  E.,  & Farma, R. (2022). Perbandingan larutan elektrolit H2SO4  dan  KOH  pada  kinerja  elektrokimia bahan  elektroda  berbasis  karbon  aktif  sabut kelapa muda. Jurnal Litbang Industri , 12 (1), 15- 20.
http://bpkimi1.kemenperin.go.id/jli/article/view/7 206
Hastuti,  E.,  &  Fefiyanti,  F. (2022). Pengaruh Konsentrasi HCl Pada Proses Exfoliasi Graphene  Oxide/Reduce  Graphene  Oxide (GO/rGO)  Dari  Karbon  Bulu  Ayam.  Indonesian Journal  Of  Applied  Physics,  12(2),  168-175. https://doi.org/10.13057/ijap.v12i2.56282
Putri, L. M. A., Prihandono, T., & Supriadi, B. (2017). Pengaruh  konsentrasi  larutan  terhadap  laju kenaikan  suhu  larutan. Jurnal  Pembelajaran
Fisika , 6 (2), 151-157.
http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPF/article/view /4959
Wilandari,  D.  N.,  Ridwan,  A.,  &  Rahmawati,  Y. (2018). Analisis Model Mental Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit: Studi Kasus di  Pandeglang. Jurnal  Riset  Pendidikan  Kimia
(JRPK) , 8 (2), 84-94. https://doi.org/10.21009/JRPK.082.03